﻿— 180 — 



III. Über die chemische Zusammensetzung der Diallage 

 von Wildschönau und Ehrsberg. (Ebenda p. 249.) 



Der Verf. hat hier drei Diallage, die bei der mikroskopischen Unter- 

 suchung sich als besonders rein erwiesen, analysirt und zwar mit beson- 

 derer Berücksichtigung von Ti und von Cr. Nr. I und II sind aus dem 

 Wildschönauer Thal in Tyrol, Nr. III von Ehrsberg im badischen 

 Wiesenthal. 



etersen) 





T 



JL 



Tf 



in 



Spec. Gew. 



= 3,343 



3,337 



3,178 



Si0 2 



= 49,25 



50,41 



51,34 



Ti 0 2 



== 0,70 



0,88 



0,58 



A1 2 0 3 



= 5,60 



4,05 



5,35 



Cr 2 0 3 



== 0,20 



0,60 



0,43 



Fe 2 0 3 



— 0,45 



0,11 



0,48 



FeO 



— 7,15 



6,57 



4,42 



CaO 



— 21,31 



21,34 



21,12 



MgO 



= 14,41 



15,33 



14,08 



K 2 0 



= 0,82 



0,42 



0,15 



Na 2 0 



= 1,86 



1,55 



0,84 



Glühverlust 



= 0,30 



0,37 



0,70 





102,05 



101,63 



99,49. 



Das Atomverhältniss von 



ist in 

 in II 

 in III 



I = 



R 



R 



in 

 R 



(Si Ti) 



0 



1,03 



11,14 



1,56 



: 11 : 



36 



0,78 



11,33 



1,17 



11,27 



36 



0,4 



10.52 : 



1,54 



11,48 : 



36. 



Daraus berechnet der Verfasser folgende Formeln 



für I 



3R 6 (SiTi) 3 0 9 

 65R 3 Si 3 



Oo 



6R, Rz 



0 Q 



für II 



3R 



6 Si 3 0 9 



76R 3 (SiTi) 3 0 9 



2R, Si, 



0„ 



i 



ii in i 



>R 3 R 4 0 9 / 



für III 



R 6 Si 3 O g 



55R 3 (SiTi) 3 O s 

 in 



7Ro Sio Oo 



3R, 



Streng. 



A. Damour: Chemische Zusammensetzung eines grünen 

 Glimmers aus dem Hüttendistrict von Syssert am Ural. (Zeit, 

 f. Kryst. u. Min. VII. p. 17.) 



Die schön smaragdgrünen durchsichtigen Lamellen dieses Minerals 

 haben ein sp. Gew. von 2,88. V. d. L. verliert er seine Farbe, wird weiss 

 und perlmutterglänzend; schmilzt schwer zu weissem Glase. Gibt Chrom- 

 Reaktion. Die Analyse ergab: 



